또한 , 실시 예 105 및 108 의 냉연 강판 을 참조 하 면 , 표층 용 강판 의 Ac 3 점 - 50 ℃ 이상 또한 모재 강판 의 Ac 3 점 - 50 ℃ 이상 900 ℃ 이하 의 온도 로 5 초 이상 유지 및 750 ℃ 에서 550 ℃ 이하 까지 평균 냉각 속도 2 . 5 ℃/ s 이상 으로 냉각 의 요건 을 만족 시키 도록 , 어닐링 시 의 온도 , 유지 시간 및 평균 냉각 속도 를 적절 하 게 선택 함 으로써 , 표층 연화부 의 경도 의 변동 을 억제 하 고 ( 표층 연화부 의 나노 경도 의 표준 편차 : 0 . 4 또는 0 . 5 ) , 그 결과 로서 냉연 강판 의 굽 힘 성 을 현저 하 게 개선 할 수 있 다는 것 을 알 게 되 었 다 ( 한계 굽힘 반경 R 은 1 mm ) . 한편 , 상기 의 요건 을 만족 시키 지 않 는 비 교예 106 , 107 및 109 의 냉연 강판 에서 는 , 표층 연화부 의 나노 경도 의 표준 편차 는 0 . 9 이 며 , 한계 굽힘 반경 R 은 2 . 5 mm 였 다 .